180 
klem- op, hij immersie van spodiimenpoeder of van ’t fijngewicveii 
glas in vloeistoffen van ongeveer denzelfden brekingsindex (zoo o.a. 
in ortliocliloortolnol, met ??, = 1,522), waarbij zie.li dus het zgn. 
,,monochromen”-versehijiiscl (Christiansen) voordoet. Het is niet 
Ónmogelijk, dat de kleuring op analoge wijze veroorzaakt wordt door 
de aanwezigheid van deze kleine, })apierdunne kristallen temidden 
van ’t ,,glas” der stof; immers het spodnmenslas beeft ongeveer 
denzelfden brekingsindex (1,519) als de plaatvormige individuen 
(1,520 tot 1,527), en deze zijn dns daarin zoo goed als onzichtbaar. 
Eene dergelijke verklaringswijze zon dan ook begrijpelijk maken, 
boe in eene overigens klenrlooze snieltmassa soms lokaal grootere 
en kleinere violette plekken scbijnen op te treden, als ware de 
gesmolten massa bier en daar met eene paarse stof geënt geweest. 
Met behulp van bet nltra-mikroskoop gelukte bet, om aan te toonen, 
dat ’t preparaat geenszins „optiseb ledig” is; men ziet, dat bet eene 
bijzondere struktnur beeft, die zicb door oen groot aantal stilstaande, 
en verschillend gekleurde lichtpunten openbaart. 
§ 11 . Aangezien uit deze onderzoekingen, in verband met de be- 
palingen der smeltpunten van natuurlijken ^espodumen, zooals blijken 
zal, volgt, dat de diemisch zuivere verbinding Li AlSi^O^ bij aanzienlijk 
lagere temperatuur smelt, dan de natuurlijke spodumen-mineralen, 
hebben wij nog eene reeks van proeven gedaan, die mogelijkerwijze 
konden loeren, welke bijmengingen der natnnrlijke spodutïiensoorteji, 
die QmQ\{\nm\^verhoogingen kunnen veroorzaken. 
Aan een kunstmatig verki'egen produkt, hetwelk de samenstelling : 
SiO, 64,7 7o 
Aid), 27,1 7o 
Li., O 8,2 7„ 
bad, werden acbtereenvolgens toegevoegd (in conceniratie’s van 1 mol. 
proc.), de volgende cbemiscb zuivere preparaten: 
1. Jadeiet, NaAlSi^Of., sjntbetiscb. 
2. Leuciet, KAlSi.,0^, sjmtbetiscb, watorvrij. 
3. Lithiumoxgde, Li,0. 
4. Aluminiumoxiide, 
5. Kivarts: SiO,. 
En in concentratie’s van 2 mol. procenten: 
6. PseudowoUastoniet: 6767(7) sjntbetiscb. 
7. Sillimanniet : Al.,SiOr^, sjntbeliscb. 
I Va argenomen gecorri- 
geerde smeltpunten : 
14415 M.V. = 1382= 
14506 M.V. = 1414° 
14304 M.V. = 1397° 
14585 M.V. = 1420° 
14530 M.V. = 1416° 
14357 M.V. = 1402° 
14593 M.V. = 1421° 
